204 
METALURGIA. 
Método nuevo y fácil para fundir los minerales refractarios. 
(Les Mondes, 7 junio 1866.) 
Varaos á exponer, según dice el Sillimaris Journal, un 
nuevo procedimiento químico que causará una satisfacción á 
todos los analistas que hacen investigaciones con los minera- 
les refractarios. Los minerales de hierro cromatado, el rutilo, 
el óxido de estaño y otros muchos han atormentado más de 
una vez á los químicos, por la dificultad de obtenerlos en es- 
tado de fusión. En el dia esta dificultad se halla vencida. 
Empleando el fluoruro de sodio y el bisulfato de potasa, puede 
fundirse cualquiera de los minerales que hemos mencionado 
en ménos de cinco minutos, y exceptuando el de estaño, con 
un simple surtidor común de gas de Bunsen. El óxido de es- 
taño, exije además la acción del soplete, pero con ella se 
verifica también rápidamente la fusión. Para aplicar el pro- 
cedimiento, se mezcla en un crisol de platino una parte de 
mineral con tres de fluoruro de sodio, y el todo se cubre con 
doce partes de bisulfato de potasa, que puede estar en polvo 
ó en pequeños fragmentos. Por la acción del calor no tarda 
la mezcla en hervir, y pasa bien pronto al estado de fusión 
tranquila. En los experimentos cuantitativos deben evitarse 
las pérdidas tapando bien el crisol, pero no es necesario ca- 
lentarle por espacio de más de cinco minutos. En la mayor 
parte de los casos se verá que la masa fundida y enfriada es 
soluble en agua; en otros se forma una sal básica soluble en 
el ácido clorhídrico. No obstante, por una segunda fusión, y 
añadiendo un poco de ácido sulfúrico concentrado, se pro- 
duce una masa completamente soluble en agua fria. Pondre- 
mos algunos ejemplos de ello. El mineral de hierro croma- 
tado se funde con mucha facilidad, sin necesitar reducirlo á 
polvo muy fino, y la fusión es completa en tres minutos de 
